Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03013.jsonl.gz/20

Roztwór do odrdzewiania zawiera kwas fosforowy, wodę, dodatki substancji zwilżających np. alkoholu izopropylowego oraz organicznych związków powierzchniowo-czynnych (np. Emulsogen LP-Hoechst). Te ostatnie mają za zadanie emulgować ślady olei mineralnych obecnych na powierzchni stali oraz hamować korozję wtórną. Skład opracowanego w Zakładzie Powłok Ochronnych IMP odrdzewiacza jest następujący: kwasu fosforowego (e = 1,7 G/cm3) 320 ml, alkoholu izopropylowego 200 ml, Emulsogenu LP (Peteponu) 2 g, Tylozy 2 g, wody 480 g, razem około 1000 ml. Powierzchnię wyrobu, na której znajdują się ślady rdzy przeciera się czystymi, suchymi szmatami. Miejsce pokryte rdzą zwilża się odrdzewiaczem przy pomocy pędzla. Celowe jest nakładanie jedynie niewielkiej ilości odrdzewiacza przez wcieranie go pędzlem w miejsce, gdzie znajduje się rdza. Po upływie 1 do 2 minut rdza powinna ulec całkowitemu rozpuszczeniu. Odrdzewiacz należy wysuszyć za pomocą bibuły filtracyjnej lub nawilżonych w wodzie i wyżętych szmat bawełnianych. Miejsce działania odrdzewiacza, które powinno być suche, przesypuje się wapnem wiedeńskim i przeciera czystą, suchą szmatą tak, aby pozostała czysta powierzchnia metalu. Następnie miejsce odrdzewione przeciera się tamponem zwilżonym wodnym roztworem o składzie: 1% preparatu BF2, 1% trójetanolaminy. Po wysuszeniu powierzchni bibułą filtracyjną konserwuje się wyrób lub tylko miejsce odrdzewione środkiem konserwującym Fluidol wcierając go pędzlem.